SÉANCE DU 27 JUIN 190ZI. l663 



» Enfin 60e d'étain et 4os de plomb ont été chauffés de même avec un 

 courant de 45o™^ 



1. Chauffe... i.3o Distillation.. o.3o Résidu... 61, D Etain... 83,i pour 100 



2. 2 0.45 59,5 87,8 )) 



3. 3 i.3o 5o 96,6 » 

 3. Repris 2.3o i.i5 4i 99-7 » 



» Si nous comparons le résultat de toutes ces expériences, nous voyons 

 que l'ébullition d'un mélange de deux métaux se conduit exactement 

 comme une distillation fractionnée et que la composition varie d'après le 

 temps de la distillation ou plutôt d'après la quantité de matière qui a été 

 distillée. Par exemple : 



Cuivre + plomb au début 100 renfermaient Pb /jo pour 100 



» distillé G"". 45".. 78 » 26,6 » 



» « i".3o».. 67,5 » i3,i » 



» » 3" 60, 5 " 9 . ' » 



Cuivre + étain au début l'alliage renfermait Sn 70 pour toc 



» chauffé S"" » 69,4 " 



,) » 9™ » 65 , 5 » 



» » 12" » 62,3 » 



5 



Élain H- plomb au début 100 renfermaient Sn 60 pour 100 



» distillé o^.So".. 61,5 » 83,1 » 



» » o'".45'.. 59,5 » 87,8 » 



» » i". 3o».. 5o » 96,6 » 



» ). 2». 45'.. 4i " 99>7 " 



» Lorsque nous chauffons un mélange de cuivre et de zinc, de cuivre et 

 de cadmium ou de cuivre et de plomb, la quantité pour 100 de cuivre qui 

 reste dans le résidu croît d'une façon régulière jusqu'à ce que l'on arrive 

 au cuivre pur. La séparation est complète. Le phénomène est semblable 

 avec l'étain et le plomb. Nous obtenons dans le creuset de l'étain à peu 

 près pur. 



» Quant à l'alliage de cuivre et d'étain, la quantité d'étain pour 100 

 augmente dans le résidu, lorsque le cuivre se trouve en excès. Au contraire, 



